Petrographie. 



-71- 



iueinander eingreifen. Trotz Variationen innerhalb gewisser Grenzen ist 

 dieser principielle Gegensatz immer zu beobachten. Zuweilen kommt bei 

 massig grobkörnigem regionalmetamorphem Kalkspathmarmor eine peg- 

 matitische Structur vor. Bei Zwischengliedern beider Marmorarten behält 

 jedes Mineral die charakteristischen Contourformen der Individuen. 



Der gewöhnliche Contactmarmor zeichnet sich durch verhältnissmässig 

 ebene Contouren der Kalkspathindividuen aus, seine Structur ist somit 

 derjenigen des regionalmetamorphen Dolomitmarmors sehr ähnlich; das 

 zickzackförmige Ineinandergreifen der Individuen ist nur ausnahmsweise 

 deutlich entwickelt. Bei allen diesen Structurformen sind die Spaltungs- 

 und Gleitflächen der Carbonate fast immer ganz geradlinig ; dagegen sind 

 in seltenen Fällen bei Marmoren mit Kataklas-Structur Spaltungsflächen 

 und Zwillingslamellen der Kalkspäthe stark gebogen, oft fast S-förmig, 

 und die Individuen erscheinen oft u. d. M. geborsten, was bis zur völligen 

 Breccienstructur sich steigern kann. Die Kataklas-Structur beruht auf 

 einem nach der — durch Regional- oder Contactmetamorphose bedingten — 

 Umkrystaliisation des Gesteins einwirkenden Druckprocess. Wo der Marmor 

 beiden Arten der Metamorphose unterworfen war 5 hängt seine Natur von 

 der zuletzt wirksam gewesenen ab. 



Die Ursache der verschiedenen Structurformen ist z. Th. in den ver- 

 schiedenartigen mechanischen Eigenschaften von Kalkspath und Dolomit- 

 spath zu suchen (z. B. bei regionalmetamorphem Kalkspath- und Dolomit- 

 marmor in der beträchtlichen höheren Widerstandsfähigkeit des Dolomitspaths 

 gegen mechanische Deformationen), z. Th. in den mannigfachen chemiphysi- 

 kalischen Bedingungen bei der Umkrystaliisation. 



Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit den technisch wich- 

 tigsten Eigenschaften des Marmors: 



1. Farbe. Hier sei bemerkt, dass Verf. den intensiven Farben der 

 bunten Marmore organischen Ursprung zuschreibt. 



2. Druckfestigkeit. Nicht von der Härte des Gesteins und der Korn- 

 festigkeit abhängig, die Kornfestigkeit dagegen besonders von der Structur 

 des Marmors und ganz besonders von der Art des Verbandes der einzelnen 

 Individuen ; daher die ungünstige Losekörnigkeit des gewöhnlichen Contact- 

 marmors und des regionalmetamorphen Dolomitmarmors. 



3. Härte. Überwiegend von der Kornfestigkeit abhängig. 



4. Lichtdurchlässigkeit. Bei grob- und feinkörnigen vorkommend. 



5. Porosität. Einer der gefährlichsten Fehler des Marmors. Die 

 Meinung, dass aller grobkörnige Marmor porös sei, trifft nicht zu. 



6. Verwitterung im festen Gestein. Der Dolomitmarmor ist chemisch 

 viel widerstandsfähiger als der Kalkspathmarmor ; wo aber die Verwitterung 

 vorzugsweise mechanischer Natur ist, verfällt ihr ersterer sowie der contact- 

 metamorphe Kalkspathmarmor weit mehr als der regionalmetamorphe K. 



7. Haltbarkeit in der freien Luft. Verf. bemerkt hier u. A. , dass 

 die mehrfach gebräuchlichen „künstlichen Verwitterungsproben" unzuläng- 

 lich sind (der einzige zuverlässige Weg ist das Studium alter Marmor- 

 bauten), und dass z. B. die Erfahrungen mit Carrara-Marmor nicht ohne 



